标题：304不锈钢板
化学成分
国标上海  不锈钢板304不锈钢板，进口304不锈钢板材，宝钢304不锈钢板
304不锈钢牌号：0Cr18Ni9（0Cr19Ni9）
化学成分:C：≤0.07 ，Si ：≤1.0 　Mn ：≤2.0 ，　Cr ：17.0～19.0 ，Ni ：8.0～11.0，　S ：≤0.03 ，P ：≤0.035。与304L304L较304相比，  304不锈钢板304L含镍比304多一些
多含一点镍，并且更重要的是304L比304含碳量小很多。304L在焊接点上或者其他处理的地方抗点蚀上面比304更胜一筹。
304L更耐腐蚀，304L含碳少。
304用途广泛，具有良好的耐腐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性；冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196°C~800°C）。
304L焊接后或消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐腐蚀性，使用温度-196°C-800°C。基本概述按制法分热轧和冷轧的两种，按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。 　要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。
不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢，但不是绝对不生锈。 　
不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、硅、铝等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗腐蚀性就下降。国标性质抗拉强度(Mpa) 520  不锈钢卷板屈服强度(Mpa) 205-210
伸长率(%) 40%
硬度 HB187 HRB90 HV200
304不锈钢的密度　7.93 g/cm3 　奥氏体不锈钢一般都用这个值　 　304含铬量(%) 17.00-19.00，含镍量.%）8.00-10.00，304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢 　
304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好。
304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。
对氧化性酸，在实验中得出：浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。一般特性304不锈钢板表面美观以及使用可能性多样化
耐腐蚀性能好，比普通钢长久耐用  304不锈钢板耐腐蚀性好
强度高，因而薄板使用的可能性大
耐高温氧化及强度高，因此能够抗火灾
常温加工，即容易塑性加工
因为不必表面处理，所以简便、维护简单
清洁，光洁度高
焊接性能好品质特性目
基本组织
代表钢种
STS304
STS430
STS410
热处理
固融化热处理
退火
退火后急冷
硬度性
加工硬化性
微量硬化性
小量硬化性
主要用途
建筑物内外装饰，厨房用具，化学刻度，航空机器
建筑材料，汽车零件，加用电器，厨房器具，饭盒等
钎、刀机器零部件，医院用具，手术用具
耐腐蚀性
高
高

拉丝性能
干磨拉丝
市场上最常见的有长丝和短丝，304不锈钢板在经过加工此类表面后，表现出良好的装饰效果，可以满足一般装饰材料的要求。一般来说，304系不锈钢均可在一次磨砂后便形成好的效果。由于此类加工设备造价低廉，操作简单，加工费用低，应用面广，成为加工中心必选设备。所以大多数加工中心均可提供长丝和短丝的磨砂板，其中304钢占80%以上。　　二、 油磨拉丝
304族系不锈钢经过油磨后体现出完美的装饰效果，广泛应用于电梯、家电等装饰面板上。冷轧304系不锈钢一般均可在一个磨砂道次后达到良好效果，目前市场上还有一些加工中心可以提供热轧不锈钢的油性磨砂加工，其效果和冷轧油磨不相上下。油性拉丝也有长丝和短丝之分。电梯装饰一般选用长丝，而各类小家电、厨具等两种纹路均有选择。和316区别现在最常用的两种不锈钢304，316（或对应于德/欧标的1.4308,1.4408），316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。但所谓事无绝对，在浓硫酸环境下，再高温度也千万别用316！不然这事可就出大了。学机械的人都学过螺纹，还记得为了防止在高温情况下螺纹咬死，需要涂抹的一种黑乎乎的固体润滑剂吧：二硫化钼（MoS2）,从它就得出了2点结论不是：[1]Mo确实是一种耐高温的物质（知道黄金用什么坩埚熔吗？钼坩埚！）。[2]：钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。所以没有任何一种不锈钢是超级无敌耐腐蚀的。说到底，不锈钢就是一块杂质（不过这些杂质可都比钢更耐腐蚀^^）较多的钢，是钢就可以和别的物质反应。
国标牌号
旧牌号标准：GT/T4327-1992 0Cr18Ni9
新牌号标准：GT24511-2009 06Cr19Ni10
不锈钢美标牌号
美标牌号标准： ASTM A240/A240M 304　
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示。
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为标记。
③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记，双相（奥氏体－铁素体）。
④不锈钢沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。
标准的分类和分级
4-1分级分类：①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB
4-2 分类：①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准
4-3 标准水平（分三级）：Y级：国际先进水平 I级：国际一般水平 H级：国内先进水平
4-4国标GB1220-84 不锈棒材（I级） GB4241-84 不锈焊接盘园（H级） 　GB4356-84 不锈焊接盘园（I级） GB1270-80 不锈管材（I级） 　GB12771-91 不锈焊管（Y级） GB3280-84 不锈冷板（I级） 　GB4237-84 不锈热板（I级） GB4239-91 不锈冷带（I级）牌号密度Steel Grade
Density(g/cm3)
钢 号
密 度
304,304L,305,321
201,202,301,302
7.93316,316L,347
309S,310S
7.98405,410,420
7.75409,430,434
7.7理论重量Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3)
重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值公差标准范围304/2B板公差范围表
规格
大差
正常
小差
无公差
0.4MM
0.3-0.32
0.33-0.37
0.37-0.39
0.39以上
0.5MM
0.4-0.42
0.43-0.47
0.47-0.49
0.49以上
0.6MM
0.5-0.52
0.53-0.56
0.57-0.59
0.59以上
0.7MM
0.6-0.62
0.63-0.67
0.67-0.69
0.69以上
0.8MM
0.7-0.72
0.73-0.77
0.74-0.79
0.79以上
0.9MM
0.8-0.82
0.83-0.87
0.87-0.89
0.89以上
1.0MM
0.89-0.9
0.91-0.94
0.94-0.99
0.99以上
1.2MM
1.02-1.08
1.09-1.15
1.16-1.18
1.18以上
1.5MM
1.32-1.38
1.39-1.45
1.46-1.48
1.48以上
2.0MM
1.72-1.79
1.8-1.86
1.87-1.9
1.9以上
2.5MM
2.23-2.36
2.32-2.42
2.42-2.47
2.48以上
3.0MM
2.7-2.77
2.78-2.85
2.85-2.9
2.9以上
二、热轧板公差范围表
规格
大差
正常
小差
无公差
3.0MM
2.6-2.75
2.75-2.85
2.86-2.9
2.9以上
4.0MM
3.5-3.6
3.6-3.75
3.76-3.95
3.95以上
5.0MM
4.5-4.6
4.6-4.75
4.75-4.95
4.95以上
6.0MM
5.4-5.6
5.6-5.75
5.75-5.85
5.85以上
8.0MM
7.3-7.5
7.5-7.65
7.65-7.85
7.85以上
10.0MM
9.2-9.3
9.3-9.6
9.6-9.85
9.85以上
12.0MM
11.1-11.2
11.2-11.6
11.6-11.85
11.85以上
14.0MM
13.1-13.2
13.2-13.6
13.6-13.85
13.85以上
1.原则上无公差卷板只卖卷，不开平。
2.各公差板按照等级销售。
[1]
钢的编号
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：
如：中国、俄国 12CrNi3A
②用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系；
③用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。我国编号①采用元素符号
②用途、汉语拼音，平炉钢：P、 沸腾钢：F、 半镇静钢：B、镇静钢：Z、特殊镇静钢：TZ、甲类钢：A、T8：特8、
GCr15：滚珠
◆合结钢、弹簧钢，如：20CrMnTi 60SiMn、（用万分之几表示C含量）
◆不锈钢、合金工具钢（用千分之几表示C含量），如：1Cr18Ni9 千分之一（即
1%C）,不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如00Cr17Ni13Mo
标示方法美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示，
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢
是以201、 304、 316以及310为标记，
③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标
记，双相（奥氏体－铁素体），
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命
名。分类分级4-1分级分类：
①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB
4-2 分类：
①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准
4-3 标准水平（分三级）：
Y级：国际先进水平 I级：国际一般水平 H级：国内先进水平
4-4国标
GB1220-84 不锈棒材（I级） GB4241-84 不锈焊接盘园（H级）
GB4356-84 不锈焊接盘园（I级） GB1270-80 不锈管材（I级）
GB12771-91 不锈焊管（Y级） GB3280-84 不锈冷板（I级）
GB4237-84 不锈热板（I级） GB4239-91 不锈冷带（I级）
表面质检
304不锈钢表面质量的好坏，主要决定于热处理后的酸洗工序，如果前一道热处理工序所形成的表面氧化皮厚，或组织不均匀，则用酸洗并不能改善表面光洁度和均匀性。所以要充分重视热处理的加热或热处理前的表面清理。　
如果不锈钢板的表面氧化皮厚度不均匀，厚的地方和薄的地方下面的基体金属表面光洁度也不同，面且酸洗时表面氧化皮的溶解与氧化皮附着部位的基体金属被酸的侵蚀程度不同，所以，钢板表面就不均匀。因此，在热处理加热时，必须使之均匀地形成氧化皮。要达到这一要求，必须注意以下问题：　
不锈钢板如果在加热时工件表面附着油，油附着部位的氧化皮厚度和其他部分的氧化皮厚度和组成就不同，而且会产生渗碳。氧化皮下基体金属被渗碳的部分将严重地受到酸的侵蚀。重油烧嘴最初燃烧时所喷出的油滴，若附着在工件上，影响也很大。操作大员的指纹附着在工件上时也会有影响。所以，澡作大员不要用手直接触摸不锈钢件，不要使工件沾上新的油污。必须戴清洁的手套操作。　
工件表面如有冷加工时附着的润滑油等，必须在三氯乙烯脱脂剂、苛性钠溶液中充分脱脂后再用温水清洗，然后再进行热处理。 　
不锈钢板如果表面有杂物，特别是有机物或灰附着工件上时，加热当然会对氧化皮有影响。　
不锈钢板炉内气氛的差异炉内气氛在各局部的不同，氧化皮的形成一也会有变化，这也是造成酸洗后不均匀的原因。所以，在加热时，炉内各部位的气氛必须相同。为此，也必须考虑气氛的循环。　
还有，构成加热工件所用台架的砖、石棉等，如果含有水分，在加热时，水分就要蒸发，直接接触水蒸气的部分与其他部分的气氛就会产生差异，氧化皮的形成当然也就不同。因此，与加热工件直接接触的物体，必须经过充分烘干才能使用。但是，烘干后如在常温下放置，在湿度高的情况下，水分仍会凝聚在工件表面上。所以，最好是在使用前烘干。　
不锈钢板如果处理件的局部在热处理前有残存的氧化皮，加热后有氧化皮残存的部位和没有氧化皮的部位，会出现氧化皮的厚度和成分上的差异，引起酸洗后表面不均匀，所以不仅要注意最终的热处理，而且也要充分注意中间热处理和酸洗。　
气休或油的火焰直接接触的不锈钢表面和没接触的地方所产生的氧化皮有差异。所以，在加热时必须使处理件不直接接触火焰口。　
不锈钢板表面光洁度不同时的影响　
如果表面光洁度不同，即使同样加热，其表面粗糙处和精细处的氧化皮也不相同。例如，在局部缺陷经过清理的地方和没清理的地方，形成氧化皮的状况不同，故引起酸洗后工件表面不均匀。
金属的总传热系数除了取决于金属的导热系数外，还取决于其它因素。在大多数情况下，膜层散热系数、锈皮和金属的表面状况。不锈钢能保持表面整洁，因此它的传热性比其它导热系数更高的金属更好。聊城三得利不锈钢提供八、不锈钢板的技术标准　不锈钢板耐蚀性、弯曲加工性能和焊接部位韧性、以及焊接部位的冲压加工性能优良的高强度不锈钢板及其制造方法。具体说是把含C：0.02%以下、N：0.02%以下、Cr：11%以上小于17%、适当含量的Si、Mn、P、S、Al、Ni，而且满足12≤Cr Mo 1.5Si≤17、1≤Ni 30(C N) 0.5(Mn Cu)≤4、Cr 0.5(Ni Cu) 3.3Mo≥16.0、0.006≤C N≤0.030的不锈钢板加热到850～1250℃，然后进行以1℃/s以上的冷却速度冷却的热处理。这样可以成为含体积分数12%以上马氏体的组织、730MPa以上的高强度、耐蚀性和弯曲加工性能、焊接热影响区韧性优良的高强度不锈钢板。再利用含Mo、B等，可以显著提高焊接部位的冲压加工性能。 　氧气加煤气的火焰不能切割不锈钢板是因为不锈钢不易被氧化。 　5CM厚的不锈钢板要用特殊的切割工具加工，例如： 　(1)较大瓦数的Laser Cutting machine(镭射切割机） 　(2)油压锯机 　(3)磨碟 　(4)人手锯 　(5)Wire Cutting machine (线切割机)。 　(6)高压水射流切割（专业水刀切割：上海信未） 　(7)等离子弧切割
行情
从5月钢市表现来看，304不锈钢板社会库存有所下降，但整体仍呈疲弱运行的态势。业内预计，新项目获批、政策回暖有望提振市场信心，6月钢市或震荡上行。
数据显示，截至5月31日，全国304不锈钢板社会库存量为1594.9万吨，比4月末减少了152.3万吨，环比下降8.7%。去库存速度较上月提升了1.3个百分点。其中，建筑304不锈钢板库存量为853.1万吨，环比减少118.7万吨;板材库存量为741.8万吨，环比减少33.6万吨。此外，5月份钢铁流通企业库存水平指数为26.4%，较上月下降了7.1个百分点，反映出企业库存压力持续下降。
“尽管目前钢市仍是疲弱运行，但需求仍然存在，导致304不锈钢板社会库存持续下降。”有业内人士分析认为，库存的下降也与钢贸商的操作模式转变有很大关系。“现在很多钢贸商不存货，采用低库存甚至零库存的做法来降低库存导致的资金压力，有需求才从钢厂直接将货物送到需求方。”他表示。
业内人士认为，6月份将逐步进入高温多雨季节，304不锈钢板需求渐入淡季。成本对钢市的支撑力度略有减弱，供需矛盾压力依然难减。但目前市场已跌至较低水平，而政策回暖也有助于提振市场信心，预计6月份国内钢铁市场将呈现震荡上行的态势。
用途
304用途广泛，具有良好的耐腐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性；冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。广泛用于家庭用品（1、2类餐具）、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。
304不锈钢板(2张)
未来展望
由于不锈钢已具备建筑材料所要求的许多理想性能，它在金属中可以说是独一无二的，而其发展仍在继续。为使不锈钢在传统的应用中性能更好，一直在改进现有的类型，而且，为了满足高级建筑应用的严格要求，正在开发新的不锈钢。由于生产效率不断提高，质量不断改进，不锈钢已成为建筑师们选择的最具有成本效益的材料之一。不锈钢集性能、外观和使用特性于一身，所以不锈钢仍将是世界上最佳的建筑材料之一。中国不锈钢营销网整合了不锈钢及不锈钢供应链信息的服务平台，通过设立不锈钢行业资讯、行业观察、企业管理、不锈钢设计、不锈钢论坛、设备材料、展会信息、不锈钢知识、人才招聘等各种栏目，通过最新信息、资料库、数据库、分析预测、交流平台等为会员单位和世界各国用户，提供中国不锈钢业以的信息和咨询服务；为不锈钢业和相关产业提供贸易信息，寻找商业机会；传播不锈钢文化和家居生活艺术，提供不锈钢消费知识。
耐腐蚀
不锈钢板的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、硅、铝、锰、等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。
铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗腐蚀性就下降。
要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。